## ANALISIS KOMPOSISI SELULOSA, HEMISELULOSA, DAN LIGNIN DALAM BERBAGAI JENIS KAYU : METODE CHESSON-DATTA
Ahmad Shobib 1,2 , Teodora Da Silva 1 , Bambang Pramudono 2* , Nur Rokhati 2 , Mega Kasmiyatun 1
1 Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jl. Pawiyatan Luhur Bendhan Duwur Semarang, 50233, Indonesia
2 Program Doktor Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, 50239, Indonesia
* Email : ahmad-shobib@untagsmg.ac.id

## Abstrak
Sumber  daya  terbarukan  yang  paling  melimpah  di  dunia  adalah  kayu,  dimana  memiliki  tiga komponen utamanya yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin. Selulosa merupakan biopolymer yang paling melimpah, kemudian lignin yang menyumbang 15  – 40% berat kayu. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  uji  proksimat  yang  berasal  dari  berbagai  jenis  kayu,  seperti  kayu  jati, mahoni,  sengon,  dan  eceng  gondok.  Analisis  proksimat  ini  mencakup  kandungan  selulosa, hemiselulosa, lignin, dan kadar abu dalam masing-masing jenis kayu dengan metode Chesson- Datta.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kayu  jati  memiliki  kandungan  lignin  sebesar  25%, selulosa  32%,  hemiselulosa  8%,  dan  kadar  abu  6,4%,  dengan  total  keseluruhan  71,4%. Sementara kayu mahoni memiliki kandungan lignin 21%, selulosa 47%, hemiselulosa 3%, dan kadar abu 15,38%, dengan total keseluruhan 78,38%. Sengon memiliki kandungan lignin 5%, selulosa  27%,  hemiselulosa  41%,  dan  kadar  abu  3,70%,  dengan  total  keseluruhan  97,7%, sedangkan  eceng  gondok  memiliki  kandungan  lignin  2%,  selulosa  26%,  hemiselulosa  19%, dengan total keseluruhan 80%.
Kata kunci : Analisis proksimat, selulosa, hemiselulosa, lignin

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris  yang kaya akan sumber daya alam, salah satu sumber daya  alam  yang  dimiliki  ialah  perkebunan. Hasil  perkebunan  berupa  limbah  kayu  sisa pengolahan  bahan  primer  yang  tinggi  yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan surfaktan  sodium  lignosulfonate  yang  memiliki nilai  ekonomis.  Sumber  daya  terbarukan  yang paling  melimpah  di  dunia  adalah  kayu,  dimana memiliki  tiga  komponen  utamanya  yaitu selulosa,  hemiselulosa  dan  lignin.  Selulosa merupakan  biopolymer  yang  paling  melimpah, kemudian  lignin  yang  menyumbang  15  –  40% berat kayu (Aro dan Fatehi, 2017).
Komponen utama dari
biomassa lignoselulosa adalah
lignin, selulosa,
hemiselulosa,  ekstraktif,  dan  abu.  Terdapat beberapa metode pengukuran kandungan komponen biomassa lignoselulosa, salah satunya  adalah  metode  yang  dikemukakan  oleh Chesson (Datta 1981)
Lignin  adalah  polimer  alami  yang  berperan sebagai pengikat utama dalam struktur tumbuhan.  Lignin  memiliki  gugus  fungsional seperti  hidroksi,  karbonil,  dan  metoksi,  serta memiliki sifat yang kurang larut dalam air. Oleh karena  itu,  lignin  memiliki  potensi  untuk
digunakan  sebagai  perekat,  bahan  plastik  yang dapat  terdegradasi  secara  alami,  dan  surfaktan dalam  sistem  Enhanced  Oil  Recovery  (EOR) (Suhartati dkk., 2016).
Selulosa adalah polimer linier yang dihubungkan oleh ikatan β−1,4-glikosidik pada cincin  glukopiranosa  (Chen  dkk.,  2022;  Dai dkk., 2019).
Hemiselulosa bukanlah polisakarida  homogen  melainkan  terdiri  dari berbagai  gugus  glikosil  seperti  xy  kalah, manosa,  glukosa,  dan  galaktosa. Hemiselulosa dari berbagai bahan biomasa memiliki komposisi  yang  bervariasi,  dan  strukturnya lebih  kompleks  daripada  selulosa  (Giudicianni dkk., 2019).
Kayu  jati  memiliki  kandungan  selulosa sebesar 14 – 24%, hemiselulosa 3,65  – 12,51% dan  kandungan  lignin  sebesar  6,11  –  10,92% (Mursalim dkk., 2019). Kayu sengon (Parasenrianthes falcataria) mengandung selulosa sebesar 67,94%, hemiselulosa 24,62%, lignin dengan rata – rata 24,69%, dan kadar abu kayu  3,67%  (Kristiani  dkk.,  2017).  Kayu mahoni  mengandung  selulosa  sebesar  35  – 50%,  hemiselulosa  20  –  30%,  dan  lignin  25  – 30% (Wijayanti, 2018). Eceng gondok memiliki kandungan  selulosa  18-31%,  lignin  7-26%,
hemiselulosa 18- 43%, dan ash 15-26% dengan kandungan air 85- 95% (Nata dkk., 2013).
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Vegatama,  2023)  uji  proksimat  pada  serbuk kayu meranti menunjukkan holoselulosa 77,34%, selulosa 63,97%, hemiselulosa 13,37% dan  lignin  29,39%.  Penurunan  berat  kering (oven  dry  weight,  ODW)  setiap  langkah fraksinasi  memberikan  fraksi  berat  komponen lignoselulosa  utama:  larut  dalam  air  panas  (hot water  soluble,  HWS),  hemiselulosa,  selulosa, dan  lignin.  Berat  kering  ditentukan  setelah pengeringan  sampel  pada  suhu  105  ±  3 o C selama  24  jam  sesuai  dengan  metode  TAPPI T264 cm tes standar-97 (TAPPI 2002)
Lignoselulosa dapat diperoleh dengan proses  hidrolisis  untuk  memecahkan  polimer selulosa  dan  hemiselulosa  menjadi  monomer gula (glukosa atau xilosa)yang dapat dikonversi lagi  menjadi  berbagai  macam  senyawa  (Ishola dkk.,(2015).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  kandungan  selulosa,  hemiselulosa dan  lignin  dan  kadar  abu  pada  kayu  jati,  kayu, mahoni,  kayu  sengon  serta  enceng  gondok dengan metode Chesson-Datta.

## 2. METODOLOGI

## 2.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni  2023  -  Agustus  2023  di  Laboratorium Kimia  Dasar  Universitas  17  Agustus  1945 Semarang.

## 2.2 Alat dan Bahan
Alat  dan  bahan  yang  digunakan  pada penelitian  ini  yaitu  kertas  saring  dari  Toko Kimia  Indrasari,  oven  (Memmert),  kaca  arloji, corong  kaca,  labu  takar  100  ml  (Pyrex),  gelas beker  100  ml  dan  250  ml  (Iwaki),  pipet  tetes, cawan  porselin,  timbangan  digital  (Denver  SI 6002)  dan  furnance.  Bahan  baku  yang  akan diteliti  serbuk  kayu  jati,  mahoni  sengon,  dan eceng  gondok  diambil  dari  daerah  Jepara. Aquades  yang  diperoleh  dari  Toko  Kimia Indrasari.  H 2 SO 4 98%  (teknis)  diperoleh  dari Toko Kimia Indrasari.

## 2.3 Prosedur Kerja
2.3.1 Persiapan Bahan
Semua  Bahan  Baku  serbuk  kayu  jati, mahoni,  sengon  dan  eceng  gondok  dikeringkan dalam  oven  selanjutnya  dihaluskan  dengan blender  kemudian  di  ayak  sampai  diperoleh ukuran  -80  +  90  mesh.  Untuk  karakterisasi
masing-masing  kandungan  bahan  baku  (lignin, selulosa,  hemiselulosa,silica)  dengan  memakai metode Chesson-Datta
2.3.2 Uji Proksimat Metode Chesson-Datta 1  gram  sampel  (wet  basis)  yang mengandung pektin, oligosakarida, hemiselulosa,  selulosa,  lignin,  non  volatile compond  ditambah  aquadest  150  ml  kemudian direflux  (t  2  jam,  T  100 0 C)  setelah  reflux dilakukan  penyaringan  menggunakan  kertas saring  sehingga  terpisah  antara  filtrat  yang berisi  air,  pektin,  oligosakarida  dan  padatan yang  berisi  hemiselulosa,  selulosa,  lignin,  non volatile  compond,  padatan  dicuci/disaring menggunakan  aquadest  300  ml  sehingga terpisah antara filtrat yang berisi air, sisa pektin dan  oligosakarida  dan  padatab  yang  berisi hemiselulosa,  slulosa,  lignin  dan  non  volatile compond,  selanjutnya  padatan  dikeringkan dalam  oven  (t  24  jam,  105 0 C),  airnya  menguap dan  yang  tersisa  adalah  hemiselulosa,  selulosa, lignin, non volatile compond.
Padatan  yang  sudah  dioven  ditambah larutan  H 2 SO 4 1N  sebanyak  150  ml,  direflux  (t 2  jam,  T  100 0 C)  selanjutnya  disaring  dan terpisah antara filtrat yang berisi larutan H 2 SO 4 , hemiselulosa dan padatan yang berisi hemiselulosa,  selulosa,  lignin,  non  volatile compond  kemudian  padatan  dicuci/disaring menggunakan  aquadest  300  ml,  filtratnya mengandung  air,  sisa  hemiselulosa  dan  dan padatannya    mengandung  selulosa,  lignin  dan volatile  compond  kemudian  dikeringkan  (t  24 jam,  T  105 0 C)  hingga  airnya  menguap  dan padatan  yang  tersisa  mengandung  selulosa, lignin dan volatile compond.
Hasil direndam dengan 10 ml H 2 SO 4 72% (t  4  jam,  T  30 0 C)  selanjutnya  direflux  dengan H 2 SO 4 1N sebanyak 150 ml (t 2 jam, T 100 0 C) setelahnya  dilakukan  penyaringan  dan  terpisah antara  filtrat  yaitu  selulosa  dan  larutan  H 2 SO 4 dan  padatan  yaitu  selulosa,  lignin,  non  volatile compond kemudian dicuci/disaring menggunakan  aquades  sebanyak  400  ml kemudian paatan dikeringkan dalam oven ( t 24 jam,  T  150 0 C),  sisa  airnya  menguap  dan  yang tertinggal  adalah  lignin,  non  volatile  compond kemudian  dimasukkan  ke  dalam  Furnace  (t  6 jam,  T  650 0 C),  lignin  hilang  pijar  dan  yang tersisa  adalah  abu  (  non  volatile  compond). Kemudian  hasil  dari  uji  proksimat  dilakukan perhitungan  kadar  lignin,  kadar  selulosa  dan kadar hemiselulosa dengan persamaan berikut :
Kadar Lignin (1) Kadar Selulosa = (2) Kadar Selulosa = (3)
Keterangan :
a = berat kering sampel (gram)
b = berat residu pertama (gram) c = berat residu kedua (gram) d = berat residu ketiga (gram) e = berat residu keempat (gram)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil  Karakterisasi  Lignin,  Selulosa  dan Hemuselulosa
Hasil  analisis  kandungan  lignin,  selulosa, hemiselulosa  dan  kadar  abu  dari  serbuk  kayu jati,  serbuk  kayu  mahoni,  serbuk  kayu  sengon dan eceng gondok ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel  1.  Kandungan  lignin,  selulosa  dan hemiselulosa
R u n Jenis Bahan Baku Analisis A B C D 1. Serbuk Kayu Jati 25 32 8 6,4 2. Serbuk Kayu Mahoni 21 47 3 15,38 3. Serbuk Kayu Sengon 5 27  41 3,70 4. Enceng Gondok 2 26  19 33 Ket: A = % Lignin B = % Selulosa C = % Hemiselulosa
D = % Abu
Berdasarkan Tabel 1, diperoleh  kandungan lignin,  selulosa,  hemiselulosa  dan  kadar  abu pada  serbuk  kayu  jati  berturut  –  turut  adalah 25%,  32%,  8%  dan  6,4%  sehingga  total keseluruhan  ialah  71,4%.  Pada  serbuk  kayu mahoni kandungan lignin, selulosa, hemiselulosa  dan  kadar  abu  ialah    21%,  47%, 3%  dan  15,38%  sehingga  total  keseluruhan adalah  78,38%.  Pada  serbuk  kayu  sengon kandungan  lignin,  selulosa,  hemiselulosa  dan kadar  abu  adalah  5%,  27%,  41%  dan  3,70% total  keseluruhan  ialah  97,7%  sedangkan  pada
eceng  gondok  kandungan  lignin,  selulosa, hemiselulosa  dan  kadar  abu  ialah  2%,  26%, 19% total keseluruhan 80%.
Perlakuan  termal  menyebabkan  sejumlah perubahan  komponen  kimia  kayu  (selulosa, lignin, hemiselulosa, dan ekstraktif), tergantung kandungannya  menurut  spesies  kayu.  Lignin kayu  keras  mempunyai  komposisi  guaiacyl- syringyl  (GS)  yang  bervariasi  proporsinya, tergantung pada beberapa faktor seperti spesies, asal atau metodologi.
Kandungan  lignin  juga  berkontribusi terhadap  keawetan  alami  kayu  jati.  Di dalamnya,  polimer  ini  memiliki  peran  penting bagi tanaman dari segi fisik, yaitu menyediakan ketahanan dinding sel dan peningkatan hidrofobisitas, serta menjadi penghalang perlindungan  terhadap  degradasi  mikroba. Kandungan  lignin  dan  tipe  komposisinya berkaitan dengan kekakuan kayu dan ketahanan mekanis,  seperti  yang  telah  dismapaikan  oleh Koehler dan Telewski (2006).
Secara  umum,  produk  turunan  lignin  lebih mudah  diidentifikasi  karena  pirolisis  lignin menghasilkan  campuran  turunan  fenol  yang mempertahankan  cincin  aromatik,  dengan gugus  metoksil  asli,  dan  sebagian  atau  seluruh rantai samping propana (Meier dan Faix, 1992). Sebaliknya,  karbohidrat  mudah  terfragmentasi menjadi  senyawa  dengan  berat  molekul  lebih rendah,  sehingga  sulit  untuk  membedakan  asal usulnya  (selulosa  atau  hemiselulosa)  dengan spektrometri massa (Faix et al., 1991b).
Pemanasan menyebabkan peningkatan persentase  kandungan  ekstraktif,  selulosa,  dan lignin  pada  kedua  jenis  kayu.  Begitu  juga  pada kayu  eucalyptus,  kandungan  ekstraktifnya meningkat,  dan  hampir  seluruh  ekstraktif aslinya  hilang,  membentuk  senyawa  baru  hasil degradasi  hemiselulosa  dan  lignin  (Esteves dkk., 2008).
Peningkatan  kandungan  lignin  pada  kayu yang  mendapatkan  perlakuan  termal  sesuai dengan  fakta  umum  bahwa  lignin  lebih  stabil secara  termal  dibandingkan  sakarida  dan  juga mengembun (Nuopponen dkk.). Sebagai perbandingan, hemiselulosa pada kayu beriklim sedang  yang  diberi  perlakuan  termal  lebih stabil;  pada  kayu  oak,  kandungan  hemiselulosa menurun  sebesar  58%,  dan  pada  kayu  cemara, kandungan hemiselulosa hanya menurun sebesar 37% (Sikora dkk. 2018). Lignin memberikan kekuatan dan
ketahanan terhadap serangan organisme pengurai,  itulah  sebabnya  jati  umumnya
digunakan  dalam  konstruksi  dan  manufaktur (Wrasiati  dkk.,  2022).  Jenis  lignin  yang dominan  pada  kayu  jati  adalah  guaisyl  lignin yang  cenderung  lebih  padat.  Mahoni  juga memiliki  kandungan  guaisyl  lignin,  dengan hasil  analisis  sekitar  21%,  secara  umum  lignin pada  kayu  mahoni    berkisar  antara  25  -  30%, Hasil  nya  lebih  kecil  dari  standar  pada umumnya  disebabkan  oleh  variasi  alami  dalam sampel dan usia pohon (Wijayanti, 2018)
Hasil  analisa  lignin  pada  kayu  sengon hanya  5%  karena  jenis  kayu  ini  tumbuhnya cepat  dan  dipanen  muda  sehingga  kadar ligninnya rendah dibandingkan dengan kayu jati dan  mahoni.  Lignin  pada  eceng  gondok  hanya 2%,  eceng  gondok  merupakan  tumbuhan  air yang  tumbuh  di  perairan  dangkal,  strukturnya lunak  sehingga  kandungan  ligninnya  rendah dengan  begitu  tidak  perlu  menahan  tekanan atau  beban  seperti  kayu.  Kelembutan  dan kelenturan  eceng  gondok  lebih  cocok  untuk ekosistem bawah air (Yulistiani dkk., 2017).
Kayu  mahoni  termasuk  golongan  kayu keras  dimana  hasil  penelitian  menunjukkan kadar  selulosa  sebesar  47%  dibandingkan dengan  tiga  bahan  baku  lainnya.  Penyebab kandungan  selulosa  yang  tinggi  pada  kayu mahoni  adalah  struktur  dinding  sel  kayu  yang kaya  akan  selulosa.  Selulosa  memiliki  peran kunci  dalam  memperkuat  dinding  sel  kayu, memberikan dukungan mekanis yang diperlukan  untuk  pertumbuhan  pohon  yang tinggi  dan  kuat.  Lebih  lanjut,  selulosa  berperan dalam  proses  pengangkutan  air  dan  nutrisi  dari akar  hingga  daun  pohon.  Kandungan  selulosa yang  lebih  tinggi  pada  pohon  mahoni  yang lebih  tua  juga  dipengaruhi  oleh  pertambahan usia, di mana pohon menghasilkan lebih banyak selulosa  untuk  memperkuat  dinding  selnya (Rowell dkk., 2012).
Hasil  Analisa  hemiselulosa  pada  kayu sengon  sebesar  41%.  Hal  ini  karena  kayu sengon  termasuk  pada  ketegori  kayu  lunak. Pohon  yang  lebih  muda  cenderung  memiliki dinding  sel  yang  lebih  lunak  dan  kandungan hemiselulosa  yang  lebih  tinggi.  Hemiselulosa pada kayu lunak terbuat dari galaktoglukomanan dan manosa sebagai monomer  utama  (Ahmad  dan  Zakaria,  2019). Sedangkan  pada  kayu  jati  dan  kayu  mahoni termasuk  pada  kategori  kayu  keras  sehingga kadar  hemiselulosa  nya  lebih  kecil.  Kayu sengon  lebih  banyak  digunakan  untuk  furnitur, pembuatan kertas dan kontruksi ringan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat disimpulkan bahwa kayu jati memiliki kandungan  lignin  sebesar  25%,  selulosa  32%, hemiselulosa  8%,  dan  kadar  abu  6,4%.  Kayu jati memiliki tingkat lignin  yang tinggi, dan ini disebabkan  oleh  faktor  genetik,  lingkungan tumbuh  yang  hangat  dan  lembab,  umur  pohon yang  lebih  tua,  dan  jenis  kayu  yang  memiliki kandungan  lignin  pada  gubalnya  lebih  tinggi. Lignin  memberikan  kekuatan  dan  ketahanan terhadap serangan organisme pengurai, sehingga  kayu  jati  umumnya  digunakan  dalam konstruksi dan manufaktur.
Kemudian kayu mahoni memiliki kandungan  lignin  sebesar  21%,  selulosa  47%, hemiselulosa  3%,  dan  kadar  abu  15,38%. Meskipun  kayu  mahoni  termasuk  dalam  kayu keras,  kandungan  selulosanya  cukup  tinggi.  Ini disebabkan oleh struktur dinding sel  kayu yang kaya  akan  selulosa.  Selulosa  memiliki  peran penting  dalam  memperkuat  dinding  sel  kayu dan mendukung pertumbuhan pohon yang kuat. Sedangkan  kayu  sengon  memiliki  kandungan lignin  yang  rendah,  hanya  sebesar  5%,  dengan selulosa  sebesar  27%  dan  hemiselulosa  sebesar 41%.  Kayu  sengon  tumbuh  dengan  cepat  dan dipanen  muda,  sehingga  memiliki  kadar  lignin yang rendah dibandingkan dengan kayu jati dan mahoni.
Kayu  sengon  banyak  digunakan  dalam furnitur,  pembuatan  kertas,  dan  konstruksi ringan.  Terakhir  Eceng  gondok  memiliki kandungan  lignin  yang  sangat  rendah,  hanya sebesar  2%,  selulosa  26%,  dan  hemiselulosa 19%.  Eceng  gondok  adalah  tumbuhan  air  yang tumbuh  di  perairan  dangkal,  dan  strukturnya lunak. Kandungan lignin yang rendah membuatnya  tidak  perlu  menahan  tekanan  atau beban,  dan  kelembutan  serta  kelenturan  eceng gondok lebih cocok untuk ekosistem bawah air.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  N.,  dan  Zakaria,  M.  R.  (2019). Oligosaccharide from hemicellulose.
Lignocellulose  for  Future  Bioeconomy , 135–152.  https://doi.org/10.1016/B978-0- 12-816354-2.00008-6
Aprilia  Lestari,  V.,  dan  Bagus  Priambodo,  T.
(2020).  Kajian  Komposisi  Lignin  Dan Selulosa Dari Limbah Kayu Sisa Dekortikasi  Rami  Dan  Cangkang  Kulit Kopi  Untuk  Proses  Gasifikasi  Downdraft.
Jurnal Energi dan Lingkungan (Enerlink) ,
16 (1), 1–8.
https://doi.org/10.29122/jel.v16i1.4572 Aro,  T.,  dan  Fatehi,  P.  (2017).  Production  and
Application of Lignosulfonates and Sulfonated  Lignin. ChemSusChem , 10 (9), 1861–1877.
https://doi.org/10.1002/cssc.201700082
Chen,  D.,  Cen,  K.,  Zhuang,  X.,  Gan,  Z.,  Zhou, J.,  Zhang,  Y.,  dan  Zhang,  H.  (2022). Insight into biomass pyrolysis mechanism based  on  cellulose,  hemicellulose,  and lignin: Evolution of volatiles and kinetics, elucidation  of  reaction  pathways,  and characterization  of  gas,  biochar  and bio‐oil. Combustion  and  Flame , 242 .
https://doi.org/10.1016/j.combustflame.20
22.112142
Dai,  G.,  Wang,  K.,  Wang,  G.,  dan  Wang,  S.
(2019).  Initial  pyrolysis  mechanism  of cellulose  revealed  by  in-situ  DRIFT analysis and theoretical calculation.
Combustion  and  Flame , 208 ,  273–280.
https://doi.org/10.1016/j.combustflame.20
19.07.009 Esteves,  B.,  Graça,  J.,  and  Pereira,  H.
(2008).  “Extractive  composition  and summative  chemical  analysis  of thermally  treated  eucalypt  wood,” Holzforschung 62(3), 344–
351. DOI: 10.1515/HF.2008.057 Faix  O,  Meier  D,  Fortman  I  (1990b)  Thermal degradation  products  of  wood.  Gas chromatographic  separation  and  mass spectrometric characterization
of
monomeric  lignin  derived  products.  Holz
Roh Werkst 48:281–285 Giudicianni,  P.,  Gargiulo,  V.,  Alfè,  M., Ragucci,  R.,  Ferreiro,  A.  I.,  Rabaçal,  M., dan  Costa,  M.  (2019).  Slow  pyrolysis  of xylan  as  pentose  model  compound  for hardwood  hemicellulose:  A  study  of  the catalytic  effect  of  Na  ions. Journal  of Analytical and Applied Pyrolysis , 137 (November 2018), 266–275. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2018.12.004
Gusrita,  A.,  dan  Komalasari.  (2020).  Pengaruh Waktu  Dan  Suhu  Pretreatment  Ampas Tebu  Menggunakan  Asam  Sulfat  Encer.
Jom Fteknik , 7 (2), 1–6.
Im, J., Lee, S., Jo, I., Kang, J. W., dan Kim, K. S.  (2022).  Structural  characteristics  and thermal properties of regenerated cellulose,  hemicellulose  and  lignin  after being dissolved in ionic liquids. Journal of Industrial  and  Engineering  Chemistry , 107 , 365–375.
https://doi.org/10.1016/j.jiec.2021.12.005
Ishola,  M.  M.,  dkk  (2015),“  Simultaneous glucose and xylose utilization forimproved ethanol  production  from  lignocellulosic biomass  through  SSFF  withencapsulated yeast”  Biomass  and  Bioenergy,  77(1), 192
– 199.
Kristiani,  I.  R.,  Fauzie,  M.  M.,  dan  Narto,  N.
(2017). PEMANFAATAN SAMPAH KERTAS HVS, SERBUK KAYU SENGON (Paraserianthes falcataria) DAN KULIT SINGKONG (Manihot utilissima) SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN KERTAS  KARTON. Sanitasi:  Jurnal Kesehatan Lingkungan , 7 (3), 111. https://doi.org/10.29238/sanitasi.v7i3.58 Koehler L, Telewski FW (2006) Biomechanical and transgenic wood.  Am J Bot 93(10):1433–1438
Meier  D,  Faix  O  (1992)  Pyrolysis–gas- chromatography–mass  spectroscopy.  In: Lin  SY,  Dence  CW  (eds)  Methods  in lignin  chemistry.,  Springer  series  in  wood scienceSpringer, New York, pp 177–199
Mursalim,  Munir,  Fitriani,  dan  Novieta,  I.  D.
(2019). Kandungan Selulosa, Hemiselulosa  dan  Lignin  Serbuk  Gergaji Kayu  Jati  (Tectona  grandits  L.F)  dan Daun Murbei (Morus alba) Yang
Dikombinasikan  Sebagai  Pakan  Ternak.
Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , 2 , 323–
327.
Nata,  I.  F.,  Niawati,  H.,  dan  Muizliana,  C.
(2013). Pemanfaatan Serat Selulosa Eceng Gondok  (Eichhornia  Crassipes)  Sebagai Bahan  Baku  Pembuatan  Kertas:  Isolasi Dan  Karakterisasi. Konversi , 2 (2),  9. https://doi.org/10.20527/k.v2i2.75
Nuopponen,  M.,  Vuorinen,  T.,  Jämsä,  S., and  Viitaniemi,  P.  (2005).  “Thermal modification  in  softwood  studied  by FT-IR  and  UV  resonance  Raman spectroscopies,” J.  Wood  Chem. Technol. 24(1), 13-26. DOI: 10.1081/WCT- 120035941 Rowell,  R.,  Pettersen,  R.,  dan  Tshabalala,  M. (2012). Cell Wall Chemistry. In Handbook  of  Wood  Chemistry  and  Wood Composites, Second Edition . https://doi.org/10.1201/b12487-5
Sikora,  A.,  Kačík,  F.,  Gaff,  M.,  Vondrová,  V., Bubeníková, T., and Kubovský,  I.  (2018). “Impact  of  thermal  modification  on  color and  chemical  changes  of  spruce  and  oak
wood,” J. Wood Sci . 64(4), 406-416. DOI:
10.1007/s10086-018-1721-0
Simatupang, H., Andi, N., dan Netti, H., 2012, Studi Isolasi dan Rendemen Lignin dari Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKS), Skripsi,  Departemen  Teknik  Kimia, Fakultas  Teknik,  Universitas  Sumatera Utara. Sudiyani,  Y.,  Waluyo,  J.,  Putra  riandy,  A., Primandaru,  P.,  dan  Novia.  (2015). Pengaruh  Temperatur  dan  Waktu  Tinggal pada  Perlakuan  Awal  Bagas  Sorgum dengan  Metode  Steam  Explosion. Jurnal Teknik Kimia , 21 (4), 48–57.
Suhartati,  S.,  Puspito,  R.,  Rizali,  F.,  dan Anggraini, D. (2016). Analisis Sifat Fisika dan Kimia Lignin Tandan Kosong Kelapa Sawit asal Desa Sape, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jurnal Kimia VALENSI , 2 (1), 24–29.
https://doi.org/10.15408/jkv.v2i1.3102 TAPPI,  T.  (2002),  222  om-02:  Acid-insoluble lignin  in  wood  and  pulp,  2002  –    2003
TAPPI Test Methods.
Vegatama,  M.  R.  (2023). Konsentrasi  Perekat Organik  pada  Biobriket  Berbahan  Baku Limbah Serbuk Kayu . 7 , 15844–15853.
Wijayanti,  W.  (2018).  Identifikasi  Komposisi Kimia  Tar  Kayu  Mahoni  untuk  Biofuel pada Berbagai Temperatur Pirolisis.
Jurnal  Rekayasa  Mesin , 9 (3),  183–190. https://doi.org/10.21776/ub.jrm.2018.009. 03.5 Wrasiati, L. P., Studi, P., Industri, T., Pertanian,
F.  T.,  Udayana,  U.,  dan  Jimbaran,  B.
(2022).  Isolation  Of  Cellulose  From Coconut  Fiber  (  Cocos  Nucifera  L  .)  At Variation  Of  Temperature  And  Time  Of
Bleaching  Process  With  Peracetic  Acid
Isolasi Selulosa Dari Serat Sabut Kelapa ( Cocos  Nucifera  L  .)  Pada  Variasi  Suhu
Dan  Waktu  Proses  Bleaching  Denga.
Jurnal Rekayasa
dan Manajemen
Agroindustri , 10 (3), 248–258.
Yuansah,  S.  C.  (2019).  The  Potential  for  Non-
Digestible Sugar Production from Cellulose and Hemicellulose using Enzymatic  Hydrolysis. Canrea  Journal: Food Technology, Nutritions, and Culinary Journal , 2 (2), 69–74.
https://doi.org/10.20956/canrea.v2i2.116
Yulistiani,  F.,  Permanasari,  A.  R.,  Ridwan,  I., Nurhasanah,  A.,  dan  Warda,  S.  (2017). Analisis  Pengaruh  Pre-treatment  Eceng Gondok  sebagai  Bahan  Baku  Pembuatan
biogas. 8th Industrial Research Workshop and National Seminar , 8 , 35–41.